ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2194 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (แก้ไขครั้งที่ 1)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๑๙๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
(แก้ไขครั้งที่ ๑)
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๒๒๗ - ๒๕๓๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน มาตรฐานเลขที่
มอก. ๑๒๒๗ - ๒๕๓๗ ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ลงวันที่
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้

1.
ให้แก้เลขมาตรฐานเลขที่ มอก. 1227-2537 เป็น มอก.
1227-2539

2.
ให้ยกเลิกความในข้อ 3.2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 ๓.๒ เหล็กโครงสร้างแบ่งตามส่วนประกอบทางเคมีและสมบัติทางกลออกเป็น
7 ชั้นคุณภาพ คือ SM 400 SM 490 SM 520 SM 570 SS 400 SS 490 และ SS 540 ตามตารางที่ 11 และตารางที่ 12
 หมายเหตุ ชั้นคุณภาพ SM 400 SM 490 SM 520 และ SM 570 เป็นชั้นคุณภาพที่เหมาะสำหรับการเชื่อม

3.
ให้ยกเลิกความในตารางที่ 9 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ตารางที่ 9 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด ความหนา ความยาว ความได้ฉาก
ความโก่ง ระยะเยื้องศูนย์
ความเว้าของลำตัวและความได้ฉากของปลายตัดสำหรับเหล็กรูปตัวเอช (ข้อ 4.1 และข้อ
4.2) 
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

4.
ให้ยกเลิกความในตารางที่ 11 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 ตารางที่ 11 ชั้นคุณภาพ
และส่วนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะห์จากเบ้า (ข้อ 3.2 และ ข้อ 5.1)
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

5.
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6.2.3
 6.2.3 การดัดโค้ง
(เฉพาะชั้นคุณภาพ SS400 SS490 และ SS540)
เมื่อทดสอบตามข้อ
9.4 แล้ว ต้องไม่มีรอยแตกร้าวหรือปริที่ด้านนอกของส่วนโค้งของชิ้นทดสอบ

6.
ให้ยกเลิกความในตารางที่ 12 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 ตารางที่ 12 ชั้นคุณภาพ
ความต้านแรงดึงที่จุดคราก ความต้านแรงดึงและความยืด และความต้านการกระแทก (ข้อ 3.2
ข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2)
(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

7.
ให้ยกเลิกความในข้อ 7.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

7.1 ที่เหล็กโครงสร้างทุกท่อน อย่างน้อยต้องมีเลข
อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
(1) ชั้นคุณภาพ
(2) ขนาด ความหนา และความยาว
(3)
หมายเลขการหลอมแต่ละครั้งหรือเครื่องหมายอื่นใดที่แสดงถึงการหลอมแต่ละครั้ง
(4) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ
หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
การแจ้งรายละเอียดตามข้อ 7.1 (1) และ (4)
ต้องเป็นตัวนูน
ในกรณีที่ใช้ภาษต่างประเทศ
ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

8.
ให้ยกเลิกความในข้อ 8.2.1.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

8.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน
หรือจากกระบวนการทำเหล็กโครงสร้างรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 ท่อน

9.
ให้ยกเลิกความในข้อ 8.2.2.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

8.2.2.1 ใช้ตัวอย่างที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 8.2.1.2 แล้วทั้ง 3
ท่อน มาตัดปลายใดปลายหนึ่ง ยาวประมาณ 0.30 เมตร ท่อนละ 1 แท่ง
เพื่อทดสอบลักษณะทั่วไป

10.
ให้ยกเลิกความในข้อ 9.1.1.2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 9.1.1.2
วิธีวัด
ให้วัด ณ
บริเวณที่ห่างจากปลายทั้งสองไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร

11.
ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 9.1.3.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 (2)
ไม้บรรทัดเหล็ก ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

12.
ให้ยกเลิกความในข้อ 9.1.3.4 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 9.1.3.4 การรายงานผล
รายงานค่าความได้ฉากเป็นมิลลิเมตร

13.
ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 9.1.4.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 (2)
ไม้บรรทัดเหล็ก ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

14.
ให้ยกเลิกความในข้อ 9.1.5.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 9.1.5.1
เครื่องมือ
ไม้บรรทัดเหล็ก
ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

15.
ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 9.1.6.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 (2)
ไม้บรรทัดเหล็ก ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

16.
ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 9.1.7.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 (2)
ไม้บรรทัดเหล็ก ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

17.
ให้ยกเลิกความในข้อ 9.1.7.4 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 9.1.7.4 การรายงานผล
รายงานค่าความได้ฉากของปลายตัดที่มากที่สุดเป็นมิลลิเมตร
ตามแนว B หรือตามแนว H

18.
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 9.4
 9.4
การดัดโค้ง (เฉพาะชั้นคุณภาพ SS400 SS490 และ SS540)
ให้ปฏิบัติตาม
มอก.244 เล่ม 11 โดยให้มีมุมการดัดโค้ง 180 องศา และรัศมีภายในของการดัดโค้ง 1.5
เท่าของความหนาชิ้นทดสอบสำหรับชั้นคุณภาพ SS400 และ 2
เท่าของความหนาชิ้นทดสอบสำหรับชั้นคุณภาพ SS490 และ SS540

ทั้งนี้
ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]


ประกาศ ณ วันที่ ๑๙
กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙
สนธยา คุณปลื้ม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม




ชวัลพร/ผู้จัดทำ
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
































[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๘๗ ง/หน้า ๓๕/๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙